外板鈑金修正作業工程

パート55-4

粗出し修正

パート55-5①ハンマリング②粗修正③ハンマーオンドリー④ハンマーオフドリー

前述したように、粗修正作業とは、押し作業または引き作業で損傷部を大まかに修正し、おおよそ原形に近づける作業です。
この粗修正方法には、ハンマリングによる打ち出し方法と、裏側から木片などを当てその木片をハンマーで打って粗修正する方法、油圧機器で押し出す方法のほかに、ワッシャなどを溶植して引き出す方法などがあります。

外板鈑金修正作業工程

粗出し修正は3通り

粗出し修正の作業方法は3通りほどあって、最も重要な作業工程になります。
作業時間、作業の難易度、仕上がり精度、修正面積、材料の使用量、品質などのすべてがこの粗修正手法の違いで決まります。
1. 150℃前後（130〜180℃）に加熱直後、ドリーの曲面を利用してパネルの裏側から見た凸部をもみ出します。
この方法では、粗修正による延びがほとんど発生しないため、修正面積を一番小さくすることが

写真説明①ハンマーオンドリーで粗修正（③参照）。
②ハンマーオンドリーで粗修正した状態です。
③ハンマーオンドリーとは、鋼板の裏側の凹凸部にドリーを軽く押し当て、パネル表側からドリーの真上をハンマリングする方法です。
④ハンマーオフドリーとは、鋼板裏側凹部にドリーを軽く押し当てながら、ドリー周囲付近の表側凸部（稜線部）をハンマリングする修正方法です。
※ハンマリングとは、パネル損傷部の裏側にドリーを軽く押し当てて、パネル表側からハンマーで打ち出す、または打ちなら（均）す方法です。

できます。
2. ドリーの曲面を使ってパネル裏側の線状痕凸部を少し強めに押し出すように当て、オンドリーで∧字状に粗出しをします。
しかしこの方法は、ハンマリングによる延びを多くともなう方法です。
3. パネルの裏側から、ドリー、ボデースプーン、木片を使ってハンマ−で打ち出す。または、ワッシャを溶植しスライドハンマーなどを使って引き出す方法です。
この方法は、修正する一部分に大きな瞬間衝撃を加えて打ち出すまたは引き出す手法で、出し過ぎと損傷部周辺に多数の凹凸を発生させます。
このためパネルに損傷がなかった周辺にも波及し修正面積が拡大します。

※損傷したパネルをハンマリングで修正作業をしている時は、パネル裏側に当てるドリーとハンマーとの位置関係は、③と④の両方を使い分けています。

36

パート5_P33-54（入稿）.indd 36-37

37

2016/01/28 13:11

パート6

引き出しとあぶり出し鈑金

6-3 あぶり出しの原理

パート6

引き出しとあぶり出し鈑金

6-4 あぶり出し鈑金作業1

1 酸素・アセチレンバーナーは、炭化炎をベースにしてあぶり出しに使用します

図解説明①鋼板の両端を支え、中心部を押すと図の点線のように変形します。
この変形を弾性変形と言います。
②さらに押し続けてゆくと、凹みが大きくなり、塑性変形が発生します。
この押す力を取り除くと、点線位置から実線位置まで戻ります。

2 フェンダーの線傷を修理します

3 酸素・アセチレンバーナーで加熱します

5 表側の状態

6 高いところをハンマリングします

この分がスプリングバックで、黒い実線のように元に戻らない曲がった部分を塑性変形と言います。

4 裏側のシートを剥がしやすくするためで、スクレーパーで損傷部にかかっている一部を取ります③塑性変形は、その凹みの外周部が高く（凸）なります。
この高い部位を稜線と呼び、修正する面積はこの内側部分になります。
あぶり出し鈑金は、この稜線と加熱による鋼板の膨張を利用して修正します。
炭化炎先端を使い、塗膜が変色しない温度以下で、稜線の一番凸い所から内側に向かって渦を巻くように加熱します。
この時、外周部から内側に進むにしたがい、パネルの温度が高くなるので注意が必要です。
④この手順で加熱が終わると、図の赤い実線のように盛り上がります。
この時点で加熱を中止して水冷します。冷えると⑤図のように平面になります。

58

パート6_P55-64（入稿）.indd 58-59

7 酸素・アセチレンバーナーであぶり加熱します。

裏に手を入れて温度を確認します59

2016/01/28 13:24

パート8

鋼板の延びと修正

8-9

延び量に適した加熱と絞り量

前図の損傷状態は、長手方向に延びているため、この方向を多く絞らなければならないので、損傷痕に沿って楕円状に加熱します。
加熱は高温（3,500℃前後の炎）で、瞬時に150℃前後に加熱します。この150℃前後に加熱する
数秒間では、パネル裏側の塗膜が変色する温度まで達しません。
しかし、加熱をする表側の塗膜は、高温（3,500℃前後の炎）を数秒間（瞬間）だけ炎を当てるために、塗膜表面だけが変色します。また、超高温で瞬間に加熱するため、灸すえ加熱範囲を小さくすることができます。
加熱温度管理は塗膜の変色状態で150℃前後の温度以上に高くならないよう容易にコントロールができます。
低温加熱修正は組織変化、強度低下が発生しないので修正が楽になり、経験の少ない作業者にも鈑金修正が容易になります。
しかし、修正作業はパネルに組織変化が生じる局部衝撃（ハンマリング）と高温加熱（組織変態温パート88-10鋼板の延びと修正延びに適した加熱灸すえ方法

損傷個所は衝突時の変形と、その変形を修正する時の粗修正によってパネルが延びます。
この延びた個所の絞り作業は、パネルが最大に延びている凸（高）い個所から加熱灸すえを始めます。この個所は絞りによって収縮し、作業前より低くなります。
次に、この絞り個所の収縮量と収縮状態を触手などで確認します。
この確認時に、凸い個所を同時にチェックします。この凸い所が次の加熱灸すえする個所になります。
このように作業を繰り返し、延びて凸い部分全体が損傷前の形状面になるよう絞り作業を行います。
この加熱灸すえ部の大きさと形状または、加熱灸すえ量（点数または密度）を変えなければなりません。
加熱は延びている個所の収縮量に応じて最大、大、中、小、さらに小さく延び量と同量になるように絞ります。
このように絞る量をコントロールすることが、加熱灸すえ絞り作業の基本になります。

度）を繰り返すごとに鈑金修正が困難になります。
修正を容易にする方法は、衝撃（ハンマリング）、高温加熱（組織変態温度）を起こす作業を最小限にすることです。

82

パート8_P74-90（入稿）.indd 82-83

83

2016/01/28 13:25

パート14

アルミパネル鈑金修正作業1

14-4

アルミニウム外板鈑金修正事例1

パート1414-5

アルミニウム外板鈑金修正事例2

変形部位を加熱しながら木ハンマーなどで、ハンマーオン、オフドリーで鈑金修正します。

アルミニウム合金パネルの鈑金修理部位

アルミニウム合金パネルの鈑金修正は、急加熱、急冷で絞ることができます。

対象車両：ジャガーXJ

鈑金修正の基本は鋼板と同じ方法です。しかし、塗膜剥離はメタコンディスクまたは P180粒度の損傷部位：左リヤフェンダーペーパーなどで行います。

アルミパネル鈑金修正作業 1

パネル鈑金着手前取り外し部品：左テールランプ、リヤバンパー、左リヤフェンダー

P180相当以下の粗い塗膜剥離材の使用は厳禁です。

サイレンサーパッド、CDオートチェンジャー

塗膜剥離した部分のアルミニウム素地部は、エポキシ樹脂系表面処理剤塗布乾燥後に鈑金パテ

損傷面積：15×33cm＝5dm 2塗布または下地塗装に移行し、以後の工程は鋼板と同様です。

146

パート14_P143-161（入稿）.indd 146-147

147

2016/01/28 13:26